PI.0V1 



i58 



pr.oM 



soulro, quelquefois avec le sélénium on le lellure ; 

 3° à l'étal do sel, de sulfate, de phosphate, de 

 carbonate, dechromalc, de molybdate, de tung- 

 state, d'arséniale; 4° à l'état d'aluminale hydraté 

 de Plomb : cet ahiminale, qu'on ne rencontre 

 qu'en très petite quantité , est jaune et transpa- 

 rent comme la gomme , et s'appelle par cela même 

 plomb-gomme. 



Quoiqu'il existe un grand nombre de minerais 

 de Plomb , il n'en est qu'un , pour ain.-i dire , qui 

 se trouve en assez grande quantité pour être ex- 

 ploité : c'est celui qui est connu sous le nom de 

 galène , et qui , est principalement formé de Plomb 

 et de soufre. 



Le Plomb carbonate et phosphaté est, ù la vé- 

 rité , fondu dans quelques usines , mais le plus 

 souvent il est mêlé avec la galène. Pur, il n'au- 

 rait besoin que d'être calciné avec du charbon ; 

 cependant si le phosphate dominait , il faudrait 

 recourir a l'emploi du fer comme on le pratique à 

 Tarnowits pour la galène. 



La galène doit être triée , bocardée et lavée avec 

 plus ou moins de soin, afin de la débarrasser de 

 sa gangue : il faut ensuite en séparer le soufre, 

 puis en isoler le métal en fondant la quantité va- 

 riable de matières terreuses avec lesquelles il se 

 trouve encore mêlé. On y parvient par différens 

 moyens. En voici le résumé général donné par 

 M. Fournet , à qui nous devons d'importantes 

 observations sur la métallurgie du plomb. 



On peut diviser le traitement des minerais de 

 Ph mb en deux grandes classes suivant les four- 

 neaux dont on fait usage, et chacune de ces clas- 

 ses comprend plusieurs procédés dépendans de la 

 nature des minerais ou de pratiques particulières 

 aux fondeurs de chaque localité. 



Le premier procédé consiste à oxider et à sul- 

 fater une portion de la galène à une faible chaleur, 

 puis à la brasser avec la portion non grillée en 

 élevant la température; il y a réaction du sulfure 

 sur l'oxide et le sulfate , de laquelle résulte du 

 gaz sulfureux et du Plomb métallique ; on répète 

 ce grillage et ce brassage , jusqu'à ce que l'on 

 ait formé ainsi un excès d'oxide dont on achève 

 la réduction par le charbon. 



Dans le second procédé, on agit comme précé- 

 demment; mais les gangues salines qui sont le 

 caibonale de chaux , le fluorure de calcium , et 

 le sulfate de baryte, s'imprègnent de Plomb, 

 d'oxide, de sulfure et de sulfate de Plomb. On en 

 détermine la séparation, en ajoutant, par exem- 

 ple, pour déterminer la fusion du sulfate de ba- 

 ryte , un peu de chaux vive et de fluorure de cal- 

 cium , ou réciproquement , de manière à produire 

 des sels multiples qui sont généralement beaucoup 

 plus fusibles que les sels simples, d'après les ex- 

 périences de M. Berlhier. 



Dans le troisième cas, le quartz étant dominant 

 comme gangue , réagit fortement sur le sulfate de 

 plomb auquel le grillage donne naissance; il joue 

 le i61e d'acide puissant à cause de sa fixité et dé- 

 termine l'expulsion de l'acide sulfurique : il y a 

 formation d'un silicate ou verre plombeux dont 



on opère la décomposition subséquente à l'aide 

 d'une addition de charbon et de minerais riches 

 de fer oxidé, tels que du carbonale, ele; l'oxide 

 de fer déplace celui de Plomb, et il se produit du 

 silicate de fer très fusible qui se sépare facilement 

 du plomb. 



S'il y a mélange de divers sulfures, savoir, 

 de sulfures de zinc, de fer, d'antimoine, les ac- 

 tions se compliquent beaucoup en ce qu'il y a 

 formation d'oxysulfures , qui jouissent de la sin- 

 gulière propriété de dissoudre le sulfure et le sul- 

 fate de Plomb en grande quantité, sans qu'il y ait 

 décomposition réciproque comme dans les cas pré- 

 cédens , c'est à-dire sans production de gaz sul- 

 fureux et sans réduction de Plomb , en sorte qu'on 

 doit viser constamment à la destruction de ce 

 nouveau composé. Cela se fait en donnant des 

 coups de feu alternativement oxidans et réductifs 

 dans le même fourneau. • 



Ainsi, après avoir oxidé une certaine quantité 

 d'oxysulfure de manière qu'il renferme un excès 

 d'oxide de Plomb, on ajoute une petite dose de 

 charbon qui en provoque la réduction partielle 

 et subite ; il reste un nouvel oxysulfure Irès-sul- 

 furé jouissant des mêmes propriétés , et sur lequel 

 on continue à opérer de même. 



Dans le cinquième cas , où Ion suppose un mé- 

 lange de diverses gangues salines et terreuses aux- 

 quelles on peut joindre les oxides irréductibles, 

 on suivrait un procédé conforme à l'une des mé- 

 thodes précédentes suivant la nature du minerai; 

 mais le produit le plus constant serait du Plonlb 

 métallique d'une part, et de l'autre une scorie ou 

 crasse composée d'un silicate multiple , à base de- 

 baryte , de chaux , d'alumine , de fer et de 

 Plomb. 



Le procédé, dit Viennois, donne lien à la for- 

 mation de trois produits essentiels , le Plomb , les 

 maltes et les scories. Ces dernières sont, dans 

 tous les cas, des silicates ferrugineux basiques 

 très-fusibles, provenant principalement de l'action 

 oxidanle de la flamme du fourneau sur les mé- 

 taux, et tenant d'autres silicates terreux en com- 

 binaison. Les malles se composent de divers 

 sulfures métalliques , notamment de celui de fer 

 dont le métal a servi d'agent de réduction , 9t 

 quelquefois de ceux de zinc , de cuivre et de 

 Plomb : ces maltes, en opposant soit le soufre, 

 soit les métaux très-oxidables à l'action de 1 oxy- 

 gène incandescent, garantissent le Plomb de f'oxi- 

 dation. 



Il est essentiel de remarquer que les trailemcns 

 dont nous venons de parler jusqu'à présent ne sont 

 applicables qu'aux minerais d'une certaine richesse 

 et qui tiennent au moins o,5o dePlomb. Lorsqu'ils 

 sont trop pauvres , ou trop mélangés de gangues, 

 il ne peut plus y avoir de réduction facile à cause 

 de l'interposition de matières indifférentes entre 

 celles qui devraient agir; le produit alors se com- 

 pose simplement de crasses plus ou moins fondue» 

 et oxidées; ce cas se présente le plus souvent pour 

 les minerais que l'on grille au réverbère avant de 

 les faire passer au fourneau à manche. Cependant, 



